Task: Translation
Input (Czech): Pri výrobe titanosilikátu Ti-ZSM-5 se pripraví polotovar s pomerem Si:Ti = 35:1 až 40:1 hydrolýzou 150 až 170 dílu smesi tetraalkoxysilanu a tetraalkoxytitanátu, obsahující Si a Ti v pomeru 9:1 až 20:1, pri teplote 0 až 7 .degree.C pridáním 320 až 330 dílu roztoku tetrapropylamoniumhydroxidu a alkálií prostého kremicitého solu s obsahem 3 až 30 % hmotn. SiO.sub.2.n.. Následne se pridá 720 až 770 dílu alkálií prostého kremicitého solu. Pak se smes vysuší a upraví na práškový polotovar o velikosti cástic nejvýše 100 µm. Pak se k 6 dílum polotovaru pridá 2 až 5,5 dílu tetrapropylamoniumhydroxidu, 14 až 15 dílu vody a 0,05 až 0,07 dílu ockovacích krystalu titanosilikátu Ti-ZSM-5. Následná syntéza probíhá pri teplote 150 až 170 .degree.C po dobu 1 až 5 dnu. Pak se produkt zfiltruje, promyje a usuší pri teplote 80 až 120 .degree.C.
Output (English): In the production of Ti-ZSM-5 titanosilicate, a semi-finished product having a Si: Ti ratio of 35: 1 to 40: 1 is prepared by hydrolysing 150 to 170 parts of a mixture of tetraalkoxysilane and tetraalkoxytitanate containing 9: 1 to 20: 1 at temperature of From 0 to 7 degC by adding 320 to 330 parts of tetrapropylammonium hydroxide solution and alkali-free silica sol containing 3 to 30 wt. Subsequently, 720 to 770 parts of alkali-free silica sol are added. The mixture is then dried and made into a semi-finished powder with a particle size of 100 µm or less. Then, 2 to 5.5 parts of tetrapropylammonium hydroxide, 14 to 15 parts of water and 0.05 to 0.07 parts of Ti-ZSM-5 titanosilicate seed crystals are added to 6 parts of the blank. Subsequent synthesis takes place at 150 to 170 degC for 1 to 5 days. The product is then filtered, washed and dried at 80-120 degC.